Krystallographie. Physik und Chemie der Mineralien etc. 245 



Hält man es für berechtigt, aus der Härte des Korunds = 1050 zu 

 schliessen, dass je 1 °/ Al 2 3 in chemischen Verbindungen 10,5 Einheiten 

 zur Härte der Verbindungen beitragen, ebenso Quarz 3,1 Einheiten (aus 

 thonerdehaltigen Gläsern hat man die nahe damit übereinstimmenden 

 Werthe 10,1 bezw. 3,3 berechnet), so würde sich für die Verbindung Al 2 Si0 5 

 fast genau die Härtes des Topases ergeben und also der Einfluss von F 

 und OH auf die Härte des Topases nur gering sein können. Aus der 

 Härte des Berylls ergäbe sich für die Beryllerde eine noch grössere Härte 

 als für Korund, nämlich 1270. 



Orthoklas. Spaltbarkeit erschwert hier die Untersuchung. Sanidin 

 scheint parallel der optischen Mittellinie etwas weicher zu sein (232) als 

 Adular _L (001) (253). Verf. möchte dies mit dem Na-Gehalt des Sanidins 

 begründen, indessen ist zu beachten, dass die verglichenen Richtungen zur 

 Spaltfläche (001) sehr verschieden liegen. 



Apatit. Trennung der Theilchen im Sprungkreis erfolgt in Platten 

 // (0001) sehr allmählich, der Apatit scheint etwas plastisch zu sein; die 

 Härte ist 237. 



Flussspat h. Wegen der grossen Plasticität muss nach jeder Be- 

 lastung abgewartet werden, bis die Druckfläche die volle Grösse erreicht 

 hat. Aus 3 Platten // (111) ergiebt sich der Werth 110. 



Kalkspath. Soll Sprungbildung vermieden werden, so muss die 

 Drucksteigerung wegen der geringen Plasticität sehr vorsichtig geschehen. 

 Im Mittel wurde gefunden 92. 



Steinsalz. Bei der grossen Plasticität muss man mit sehr geringen 

 Drucken beginnen, wobei dann Adhäsion, Politurmängel etc. einen grossen 

 Einfluss haben können. Die für die absolute Härte gewonnenen Zahlen sind 

 nicht constant, sondern nehmen anscheinend mit dem Badius der Linse ab ; 

 im Mittel wurde J_ (001) gefunden 20. 



Gyps macht grosse Schwierigkeiten, q nimmt erst schwach, dann 

 stark ab; p x nimmt anfangs zu, wird dann constant. Im Mittel ist die 

 Härte _L (010) == 14. 



Talk. Eine Glaslinse, mit gleichem Druck einmal gegen Steinsalz, 

 dann gegen Talk gepresst, gab bleibende Druckflächen, deren Durchmesser 

 sich bei einem Versuch wie 11 : 6, bei einem zweiten wie 12 • 5 verhielten. 

 Ersteres führt auf die Härte 6, letzteres auf 3£, also im Mittel auf etwa 5. 



Bei der grossen Ungleichheit der Stufen der MoHs'schen Scala schlägt 

 Verf. vor, sie folgendermaassen zu erweitern: 



Wachs ? 



Graphit ? 



1. Talk ca. 5 



Gyps 14 



2. Steinsalz 20 



Sylvin ? 



Glauberit ? 



Hornblei ? 



3. Kalkspath 92 



